Crónica de la industria (1880-01-15 00:00:00), página 24



    NOMBRE DE LA MINA Y NÚMERO DEL ENSAYO.
    Color.
    Textura.
    Bello.
    FRACTURA.
    TEMPERATURA durante los ensayos en grados centígrados
    TANTO POR 100 DE
    Número de calorías que se pueden obtener a que se expone este botón.
    El hollín ensayado analógico a un botón
    Indicios de pirita y otras sustancias extrañas.
    Menudo producido en el tambor.

    Naturaleza.
    Color.
    Estilo.
    Agua hirviendo sobrada en 24 horas. Por 100.
    Aguas hirviendo dos días. Por 100.
    Densidad.
    Máxima.
    Mínima.
    Media.
    Calorías consumidas que suman el agua hirviendo en las tres fases. Por 100 kilogramos.
    Peso del agua evaporada en los tres días en kilogramos.
    Tiempo invertido en la evaporación en horas.
    Cantidad de hollín evaporable de carbón.
    Cominas.
    Encorcas.
    Carbón-mina.
    Hollín.

    16.—Serrera.—Santiago de Arenas.—D. Alonso Fernández.
    Negro brillante.
    Laminar.
    Semivitreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Semivitreo.
    0'70
    2'93
    1'27
    A. 18'90
    14'60
    10'10
    1'573'75
    17'81'00
    15
    9'38
    1'537
    0'147
    8'73
    0'403
    27'813
    6'689'76
    10'270
    Presenta algunas manchas de pirita.
    3'75

    17.—Cardiff.—Turon Concesión de S. Mieres.—Sociedad carbón metafórica belga.
    Negro mate.
    Laminar.
    Céreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Vitreo.
    0'47
    0'70
    1'289
    A. 23'50
    10'00
    9'90
    1'374'25
    13'89'00
    15
    10'11
    0'85
    0'87
    0'09
    0'47
    31'503
    1'107'00
    10'42
    Contiene indicios de carbono calizo.
    27'50

    18.—San Martín.—Aglomerado.—Fabricio Sres. Delbrock Kesler y Comp.

    0'90
    2'06
    1'210
    A. 31'40
    14'00
    2'50
    1'447'75
    18'09'00
    15
    8'15
    2'136
    1'086
    0'113
    2'377
    5'648'94
    12'105

    12'50

    19.—Corguet.—(Aglomerado.—Fabricio Sres. Delbrock Kesler y Comp.)

    1'70
    2'05
    1'294
    A. 25'50
    13'90
    19'20
    1'555'75
    13'05'00
    14
    8'41
    1'97
    1'71
    0'25
    0'54
    29'982
    6'312'00
    11'074

    6'25

    20.—Prensa.—En la parte baja de la cuenca carbónica de Santa Cruz de Mieres, perteneciente a la Sociedad La Montañesa.
    Negro brillante.
    Laminar.
    Semivitreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Semivitreo.
    1
    1'76
    1'30
    A. 27'5
    13
    3'36
    9'83
    1'688'75
    1'443'00
    15
    9'14
    1'68
    0'5
    0'17
    31'513
    7'489'54
    13'15
    Presenta indicios de pirita.
    32'5

    21.—Santa Cruz de Mieres y valle de Alier (grupo del centro de Carbón y Ladrillos).—En la parte alta de la Sociedad La Montañesa.
    Negro mate.
    Laminar.
    Mate.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Semivitreo.
    0'63
    0'75
    1'31
    A. 25'50
    17
    2'08
    9'78
    1'770
    1'562'00
    15
    8'83
    1'44
    0'65
    0'31
    31'55
    7'497'88
    14'67
    Aparece completamente limpio de materias extrañas.
    35

    22.—Corregui.—Mieres.—D. Numa Guisbert.
    Negro agrisado.
    Laminar.
    Semicerezo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Céreo.
    0'44
    1'45
    1'250

    28'881
    6'868'57
    11'46
    No da resultado.

    23.—Valle de Ciaño y Telo.—Langreo.—D. Augusto Delbrock.
    Negro brillante.
    Laminar.
    Vitreo.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Vitreo.
    1
    0'720
    1'292

    31'030
    7'579'030
    Ninguno.

    24.—Carbón Orto.—Sociedad metalúrgica carbón belga.
    Negro mate.
    Laminar.
    Céreo.
    Asillosa.
    Negro mate.
    Céreo.
    0'58
    0'34
    1'238

    31'92
    7'586'08
    Indicios de carbono calizo.

    25.—Petría.—Cueva carbónica de San Juan de la Peña (grupo del Sur o Moraleda) perteneciente a la Sociedad La Montañesa.
    Negro mate.
    Laminar.
    Mate.
    Asillosa.
    Negro brillante.
    Semivitreo.
    0'90
    1'90
    1'33

    30'115
    7'228'12
    Contiene alguna pirita de hierro y carbonato calizo.

NOTAS.

Al n.º 1.—Al mismo tiempo se probó el carbón menudo y grueso de la misma mina en los hornos de caldeo del taller de forjas y en las fraguas del mismo, dando un resultado más satisfactorio que el carbón inglés. En vista de estos resultados, opina la Comisión que el carbón alude reúne buenas condiciones para ser empleado en las diversas atenciones de la Marina, sobre todo en los talleres, pudiendo clasificarse por sus propiedades entre los carbones Cardiff y New-Castle.

Al n.º 2.—El carbón de caldeo y fraguas, dio resultados superiores a los del carbón inglés. No se ha ensayado el Cardiff en la caldera de prueba, pero sí en el laboratorio, dando menor número de calorías que el carbón a que se refiere esta nota; por lo cual, y teniendo en cuenta el aspecto de la llama y el humo, se puede clasificar como análogo al carbón inglés Cardiff.

Al n.º 3.—Y 4.—En los hornos de caldeo del taller de forjas, se probó el Cardiff y New-Castle, que ordinariamente consumen en dicho taller. En vista de estos resultados la Comisión opina que el carbón reúne buenas condiciones para ser empleado en las diversas atenciones de la Marina, sobre todo en los talleres, pudiendo clasificarse entre los carbones Cardiff y New-Castle.

Al n.º 5.—En el taller de forjas se habían ensayado ya en otra ocasión 100 toneladas de la Montañera con éxito superior al del carbon New-Castle, que ordinariamente se consume en dicho taller. En vista de estos resultados, opina la Comisión que el carbón de la Montañera reúne buenas condiciones para ser empleado en el taller de forjas.

Al n.º 6.—En los hornos de caldeo y fraguas del taller de forjas, ha dado mejor resultado que el usado generalmente en dicho taller.

Al n.º 7.—En los hornos de caldeo y fraguas del taller de forjas, no ha dado buen resultado, pero según los obtenidos en las demás pruebas puede decirse que el carbón inglés Cardiff y New-Castle, en los hornos de caldeo del taller de forjas, puede servir para la generación de vapor.

Al n.º 8 y 9.—En los hornos de caldeo del taller de forjas, ha dado mejor resultado que el inglés, que se venía usando. Por el peso de los hornos de caldeo del taller de forjas, en las experiencias, opina la Comisión que los carbones de las minas expresadas pueden clasificarse entre los carbones ingleses de Cardiff y New-Castle.

Al n.º 10.—No ha dado buen resultado en los hornos de caldeo del taller de forjas, pero puede servir para la generación de vapor.

Al n.º 11 y 12.—En los hornos de caldeo del taller de forjas, ha dado mejor resultado que el inglés, que se venía usando. Por el peso de los hornos de caldeo del taller de forjas, en las experiencias, opina la Comisión que los carbones de las minas expresadas pueden clasificarse entre los carbones ingleses de Cardiff y New-Castle.

Al n.º 13.—No habiéndose probado el carbón inglés en la caldera de ensayo, no puede establecerse comparación respecto al agua evaporada, pero se puede afirmar que en el laboratorio ha dado un resultado intermedio entre los de Cardiff y New-Castle. Ensayado en los hornos de caldeo del taller de forjas, ha dado mejor resultado que el inglés que se venía usando. Las pruebas en la caldera se hicieron con mal tiempo, estando mojado el carbón.

Al n.º 14.—Probado en los hornos de caldeo del taller de forjas, dio mejor resultado que el de New-Castle que se venía usando. En vista de lo cual opina la Comisión que es adyacente para la generación de vapor y mejor para el consumo de los hornos de caldeo.

Al n.º 15.—En los hornos de caldeo del taller de forjas, ha dado mejor resultado que el inglés que se venía usando. En vista de lo cual opina la Comisión que el carbón de la mina Imperial es aplicable a los usos de la Marina.

Al n.º 16.—No habiéndose probado el Cardiff inglés en la caldera de ensayo, no puede establecerse comparación respecto al agua evaporada, pero el kilogramo de combustible de éste ha sido ensayado.

Al n.ºs. 18 y 19.—En los hornos de caldeo del taller de forjas, ha dado buen resultado, pero su empleo en el mencionado taller sólo es útil en trabajos especiales, pues en el taller de forjas de la Marina se han probado los carbones de las minas expresadas.

Al n.º 20.—La Comisión opina que este carbón es muy a propósito para sus condiciones para ser empleado en las calderas de vapor, y sólo tiene el inconveniente de su mucha frivaldabilidad.

Al n.º 21.—En los hornos de caldeo y fraguas, dio buen resultado. La Comisión opina que este carbón reúne condiciones a propósito para el empleo en los Arsenal y calderas de vapor, si bien es muy frivaldable para poder emplearlo sin grandes pérdidas en los buques; pero tiene la ventaja de dar un hollín poco visible.

Al n.º 22.—En los hornos de caldeo y fraguas, ha dado buen resultado que el inglés que se venía usando hasta la fecha.

Al n.º 23.—De las experiencias en las fraguas del taller de forjas, opina la Comisión, en vista de los datos arriba juntados, que es de excelentes cualidades para el uso de los talleres del Arsenal.

Al n.º 24.—En los hornos de caldeo y fraguas, ha dado un resultado superior al del carbón inglés, por lo cual opina la Comisión que presenta grandes ventajas para el uso a que se destina.

Al n.º 25.—En los hornos de caldeo y fraguas, ha dado buen resultado.

A los n.ºs. 22 y 25.—Estos carbones eran menudos.

También se ensayaron carbones menudos de las minas María Luisa, Santa Cruz I. y Cardiff, cuyos resultados se consignan refiriéndose á la de los gruesos.

Cokes. Sólo se presentaron cuatro muestras que dieron los resultados siguientes:

Los Valles.—Sociedad carbónmeta y metalúrgica belga.—Mieres, botón de plomo, 30'75; calorías, 7,308; densidad media, 1'153.—En vista de estos resultados, opina la Comisión que se puede adoptar este coke para los usos del taller de fundición, siempre que su precio no exceda de las tres cuartas partes del carbón inglés Cardiff.

María Luisa.—Fabricado por los Sres. Delbrock Kesler y Compañía, botón de plomo, 31'535; calorías, 7,518'95.—En vista de estos resultados, opina la Comisión que puede adoptarse con ventaja respecto al inglés. Con este coke se ha ensayado fundir el acero en crisoles.

Santa Cruz.—Fabricado en Fincado por D. Inocencio Fernández Martinez, botón de plomo, 31'170; calorías, 7,407'50; densidad media, 1'151.—El coke inglés que existe en el Arsenal, procedente de Inglaterra, ha dado un botón de 38'25 gramos, ó sean 7,188'91 calorías. En vista de lo cual opina la Comisión que se puede el coke de Fincado adoptarse con ventajas sobre el coke inglés para las usos de los Arsenales.

Petría.—Sociedad La Montañesa, botón de plomo, 29'48; calorías, 7,09'92; densidad media, 1'155.—En vista de estos resultados, opina la Comisión que se puede adoptar este coke para los usos del taller de fundición, siempre que su precio sea los tres cuartos del inglés, toda vez que se gusta un tercio más.